Syntax Idea : p–ISSN: 2684-6853  e-ISSN : 2684-883X Vol. 1, No. 2 Juni 2019

## PENGARUH PENAMBAHAN VISCOCRETE 1003 TERHADAP KUAT TEKAN MORTAR

## Tira Roesdiana
Program Studi Teknik Sipil Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon Email: tira.roesdiana@gmail.com

## Abstrak
Inovasi  mengenai  teknologi  rancang  campur  beton  saat  ini  banyak  diteliti, sedemikian  hingga  dengan  inovasi  pembuatan  mortar.  Inovasi  tersebut  dibuat sesuai dengan peruntukan bahan bangunan tersebut. Viscocrete 1003 adalah suatu bahan  berupa  cairan  yang  berfungsi  untuk  mengurangi  air  dan  tidak  merubah penggunaan  semen.  Dalam  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kuat  tekan mortar  dengan  atau  tanpa  menggunakan  viscocrete  dan  juga  pengurangan pemakaian air, serta membandingkannya dengan mortar  standar. Pengujian yang dilakukan  pada  umur  7,  14,  21,  dan  28  hari  dengan  benda  uji  berbentuk  kubus ukuran 10x10x10 cm 2 dengan variasi penambahan viscocrete 0,2% dan 0,6% dari pengunaan  semen,  dan  juga  variasai  dengan  penambahan  viscocrete  dengan jumlah  yang  sama  tetapi  mengurangi  jumlah  pemakaian  air  sebanyak  masing- masing 10% dan 20%. Dari hasil pengujian didapatkan bahwa Perbandingan kuat tekan  mortar  dengan  penambahan  viscocrete  dan  mortar    standar  pada  umur  28 hari  adalah  9,510%  untuk  penambahan  viscocrete  0,2%  dan  20,833%  untuk penambahan viscocrete 0,6%. Sedangkan perbandingan kuat tekan mortar dengan penambahan  viscocrete  dan  mortar  standar  pada  umur  28  hari  adalah  -25,698% untuk  penambahan  viscocrete  0,2%  dengan  pengurangan    air  10%;  -69,571% untuk  penambahan  viscocrete  0,2%  dengan  pengurangan  air  20%;  6,834%  untuk penambahan  viscocrete  0,6%  dengan  pengurangan  air  10%;  -55,888%  untuk penambahan viscocrete 0,6% dengan pengurangan air 20%.
Kata kunci : Mortar, Viscocrete 1003, Kuat Tekan

## Pendahuluan
Inovasi  mengenai  teknologi  rancang  campur  beton  saat  ini  sedang  banyak diteliti. Beton dirancang harus ramah lingkungan, memiliki kuat tekan tinggi, awet dan tahan tehadap api. Beton adalah suatu bahan bangunan  yang dibuat dari campuran air, semen,  agregat  kasar  dan  agregat  halus  dengan  atau  tanpa  zat  aditif,  kelebihan  utama dari beton adalah memiliki kuat tekan tinggi.
Bahan  bangunan  lain  selain  beton  adalah  mortar,  mortar  dibuat  dari  campuran air, bahan perekat dan agregat halus.  Mortar biasanya digunakan sebagai bahan perekat bata  merah,  perekat  antar  bata  beton  pada  pembuatan  dinding  tembok,  perekat  antara
batu  pada  pasangan  batu,  pembuatan  bata  beton,  genteng  beton,  buis  beton,  dan sebagainya (Tjokrodimuljo,2007).
Seiring  perkembangan  teknologi  dalam  membuat  mortar  tidak  hanya menggunakan bahan air, bahan perekat salah satunya semen portland dan agregat halus melaikan  beberapa  penelitian  sebelumnya  banyak  dilakukan  inovasi  sesuai  dengan penggunakan  mortar  tersebut.  Inovasi  pembuatan  mortar  salah  satunya  adalah  dengan menambahkan  pozzolan  sebagai  bahan  pengganti  atau  subtitusi  semen  dengan  tujuan untuk menaikan kuat tekan mortar tersebut (Tira,2007). Pozzolan yang dipakai dalam penelitian  tersebut  adalah fly  ash ,  metakaolin,  abu  sekam,  abu  ampas  tebu  dan  trass.
Pozzolan  adalah  bahan  alam  atau  non  alam  yang  bahan  penyusunannya  terdiri  dari unsur-unsur  silika  (SiO 2 )  dan  aluminat  (Al 2 O 3 )  yang  reaktif  (Tjokrodimuljo,  2007). Pozzolan sebenarnya bukan semen tetapi jika bereaksi dengan air bahan  tersebut dapat bersifat seperti semen.
Mortar  sebagai  bahan  perkuatan  pernah  dilakukan  oleh  Tira  Roesdiana,  2011 dalam  penelitiannya  mortar  digunakan  sebagai  bahan  perkuatan  balok. Mix  design mortar dilakukan di laboratorium dengan kuat tekan rencana minimal sama dengan kuat tekan  beton  balok  awal  (sebelum  perkuatan)  yaitu  25  MPa,  dalam  pembuatan  mix design mortar menggunakan perbandingan volume semen : pasir yaitu 1 : 1,5, fas yang digunakan  sebesar  0,4  dan  pemakaian  agregat  halus  lolos  ayakan  2,4  mm  dengan penambahan viscocrete 1,5%  dari  berat  semen  (Wancik,  2008).  Mortar  digunakan sebagai  media  perkuatan  dikarenakan  mudah  dalam  proses  pengecoran  dan  memiliki kemampuan  mengalir  (flowable)  sehingga  dapat  menjangkau  area  yang  sempit dikarenakan keterbatasan dimensi.
Berdasarkan beberapa alasan diatas dalam penelitian ini akan dikembangkan lagi bagaimana  pengaruh  penambahan  viscocrete  1003  terhadap  kuat  tekan  mortar  dengan variasi penambahan sesuai dengan berat semen dan juga pengurangan penggunaan air.

## Metode Penelitian
Dalam penelitian ini pembuatan mortar dilakukan dengan perbandingan volume semen  dan  pasir  adalah  1  :  3.  Variasi  dalam  penggunaan  viscocrete  adalah  0,2%  dan 0,6%  dari jumlah  berat  semen  dan  pengurangi  air  10%  dan  20%.  Benda  uji  berbentuk kubus  dengan  ukuran  10x10x10  cm 3 .  Pengujian  benda  uji  pada  usia  7,  14,  21  dan  28
hari.  Untuk  mempermudah  maka  dilakukan  pengindentifikasian  sampel  secara  detail dan terperinci dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:
Tabel 1. Identifikasi sampel mortar berbentuk kubus
% Penambahan VISCONCRETE1003 Umur Benda Uji Pasir Cidahu Benda Uji Kode Sampel 0% 7 hari 3 Cstd-1 (A,B,C) 14 hari 3 Cstd-2 (A,B,C) 21 hari 3 Cstd-3 (A,B,C) 28 hari 3 Cstd-4 (A,B,C) 0,2 % 0% 7 hari 3 C 0,2-1 (A,B,C) 14 hari 3 C 0,2-2 (A,B,C) 21 hari 3 C 0,2-3 (A,B,C) 28 hari 3 C 0,2-4 (A,B,C) -10% Air 7 hari 3 C 0,2-5 (A,B,C) 14 hari 3 C 0,2-6 (A,B,C) 21 hari 3 C 0,2-7 (A,B,C) 28 hari 3 C 0,2-8 (A,B,C) -20% Air 7 hari 3 C 0,2-9 (A,B,C) 14 hari 3 C 0,2-10 (A,B,C) 21 hari 3 C 0,2-11 (A,B,C) 28 hari 3 C 0,2-12 (A,B,C) 0,6 % 0% 7 hari 3 C 0,6-1 (A,B,C) 14 hari 3 C 0,6-2 (A,B,C) 21 hari 3 C 0,6-3 (A,B,C) 28 hari 3 C 0,6-4 (A,B,C) -10% Air 7 hari 3 C 0,6-5 (A,B,C) 14 hari 3 C 0,6-6 (A,B,C) 21 hari 3 C 0,6-7 (A,B,C) 28 hari 3 C 0,6-8 (A,B,C) -20% Air 7 hari 3 C 0,6-8 (A,B,C) 14 hari 3 C 0,6-9 (A,B,C) 21 hari 3 C 0,6-10 (A,B,C) 28 hari 3 C 0,6-12 (A,B,C)

## Hasil Dan Pembahasan
Hasil uji agregat halus dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.
Tabel 2. Hasil pengujian agregat halus No. Jenis Pengujian Hasil Pengujian Syarat Kesimpulan 1 Kandungan Zat Organik Larutan NaOH 3% berwarna Kuning Tua Jernih/Kuning Muda Harus  dicuci sebelum digunakan
2 Kandungan Lumpur 21,031 % Maksimum 5% Harus  dicuci sebelum digunakan 3 Bulk Specific gravity SSD 2,21 - - 4 Modulus Halus Butir 4,02 2,3 – 3,1 Ukuran Butiran Terlalu besar
Semua pengujian dilakukan di  Laboratorium Teknik Sipil Universitas Swadaya Gung Jati, dari hasil pengujian agregat halus untuk Pasir Cidahu memliki kandungan zat organik    antara  10-20%,  sedangkan  syarat  pasir  dapat  digunakan  untuk  bahan  mortar adalah  maksimum  5%,  pasir  tersebut  dapat  digunakan  tetapi  harus  di  cuci  dengan  air dulu  sampai  dengan  ambang  batas  uang  diinginkan.  Perlakuan  serupa  juga  untuk memenuhi syarat kandungan lumpur.
Hasil pengujian kuat tekan mortar dengan atau tanpa viscocrete disajikan dalam Tabel 3 dan Tabel 3 dibawah ini,
Tabel 3. Laju perkembangan kuat tekan mortar dengan penambahan viscocrete
dari umur7, 14,21, dan 28 hari % Penambahan Viscocrete Umur 7 hari 14 hari 21 hari 28 hari Kuat tekan (MPa) Kuat Tekan Rata- rata (MPa) Kuat tekan (MPa) Kuat Tekan Rata- rata (MPa) Kuat tekan (MPa) Kuat Tekan Rata- rata (MPa) Kuat tekan (MPa) Kuat Tekan Rata- rata (MPa) 0% 7,368 6,668 11,692 10,950 12,755 13,089 14,058 13,847 5,969 10,207 13,424 13,636 6,500 11,394 12,610 13,960 0,2% 7,501 7,815 9,130 9,608 12,098 13,379 15,657 15,164 8,944 9,278 13,636 15,581 7,000 10,417 14,404 14,254 0,6% 6,005 6,530 9,134 9,039 12,480 12,255 16,002 16,732 7,209 8,418 11,655 17,188 6,377 9,565 12,632 17,007
Tabel 4 Laju perkembangan kuat tekan mortar dengan penambahn viscocrete dan pengurangi jumlah volume air % Penambahan Viscocrete Umur 7 hari 14 hari 21 hari 28 hari Kuat tekan (MPa) Kuat Tekan Rata- rata (MPa) Kuat tekan (MPa) Kuat Tekan Rata- rata (MPa) Kuat tekan (MPa) Kuat Tekan Rata- rata (MPa) Kuat tekan (MPa) Kuat Tekan Rata- rata (MPa) 0% 7,368 6,668 11,692 10,950 12,755 13,089 14,058 13,847 5,969 10,207 13,424 13,636 6,500 11,394 12,610 13,960 0,2% (-10% Air) 7,360 7,385 7,443 8,267 7,809 8,455 11,646 10,289 7,295 8,854 8,333 10,309 7,500 8,502 9,233 8,911 0,2% (-20% Air) 1,096 1,418 2,630 2,797 3,062 3,374 4,387 4,214 1,578 3,156 3,839 5,098 1,578 2,603 3,222 3,156 0,6% (-10% Air) 7,053 7,611 10,307 9,573 10,103 11,191 15,575 14,794 7,364 9,184 11,118 15,306 8,416 9,227 12,352 13,500 0,6% (-20% Air) 1,500 2,367 3,257 3,231 5,039 4,474 5,784 6,108 2,630 2,741 4,740 5,969 2,104 3,721 4,209 6,248
Untuk  laju  perkembangan  kuat  tekan  mortar  dari  umur  7,  14,  21  dan  28  hari  dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini.
Gambar 1 Grafik hubungan kuat tekan mortar deengan umur pengujian
Perbandingan kuat tekan mortar dapat dilihat pada Tabel 5 dibawah ini.
Tabel 5. Perbandingan kuat tekan mortar dengan atau tanpa penambahan viscocrete (prosentase perbandingan dengan mortar standar dengan harga
mutlak) % Penambahan Viscocrete Umur 7 hari 14 hari 21 hari 28 hari Kuat Tekan Rata- rata (MPa)) % Kuat Tekan Rata- rata (MPa) % Kuat Tekan Rata- rata (MPa) % Kuat Tekan Rata- rata (MPa) % 0% 6,668 - 10,950 - 13,089 - 13,847 0,2% Visco 7,815 17,190  9,608 - 12,250 13,379  2,217 15,164 9,510 0,6% Visco 6,530 -2,071 9,039 - 17,451 12,255  -6,371  16,732  20,833 0,2% Visco - 10% Air 7,385 10,745  8,267 - 24,505 8,455 - 35,404 10,289 - 25,698 0,2% Visco - 20% Air 1,418 - 78,742 2,797 - 74,460 3,374 - 74,221 4,214 - 69,571 0,6% Visco - 10% Air 7,611 14,131  9,573 - 12,576 11,191 - 14.502 14,794 6,834 0,6% Visco - 20% Air 2,367 - 64,502 3,231 - 70,489 4,474 - 65,817 6,108 - 55,888
Hasil pengujian kuat tekan mortar pada umur 7, 14, 21, dan 28 hari terlihat jelas perkembangannya  laju  kenaikannnya,  dapat  dilihat  pada  Gambar2.  Kuat  tekan  mortar tanpa penambahan viscocrete pada umur 28 hari adalah 13,847 MPa, sedangkan untuk mortar  dengan  penambahan  viscocrete  0,6%  memiliki  kuat  tekan  yang  paling  tinggi yaitu  16,732  MPa.  Kuat  tekan  mortar  dengan  penambahan  0,2%  memiliki  kuat  tekan lebih  besar  dari  pada  kuat  tekan  mortar  standar  yaitu  15,164  MPa.    Untuk  mortar dengan  penambahan  viscocrete  dan  dengan  mengurangi  jumlah  volume  air  memliki kuat  tekan  lebih  tinggi  dari  mortar  standar  yaitu  14,794  MPa  pada  variasi  campuran penambahan  0,6%  Viscocrete  dengan  mengurangi  volume  air  10%,  untuk  variasi  lain memiliki nilai kuat tekan dibawah mortar standar. Dari semua hasil pengujian tersebut diatas  dapat  dilihat  penambahan  viscocrete  dapat  tetap  menjaga workability campuran walau menggunakan nilai fas kecil sehingga nilai kuat tekan mortar dapat melebihi nilai kuat  tekan  mortar  standar.  Untuk  penggunaan  viscocrete  pada  fas  yang  sangat  kecil harus  tetap  disesuaikan  supaya  workability  tetap  terjaga  hal  ini  terliat  pada  hasil  ujia kuat  tekan  mortar  dengan  penambahan  viscocrete  dengan  mengurangi  jumlah
pemakaian  air,  pada  penambahan  viscocrete  0,6%  dari  penggunaan  semen  dan mengurangi  pemakaian  air  sebanyak  10%  nilai  kuat  tekan  mortar  dapat  melebihi  dari mortar  standar,  akan  tetapi  untuk  variasi  yang  lainnya  dapat  dilihat  terjadi  penurunan kuat tekan mortarnya.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasaan  yang  telah  dilaksanakan,  maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Hasil  pengujian  kuat  tekan  mortar  pada  umur  7,  14,  21,  dan  28  hari  pada  mortar dengan  atau  tanpa  penambahan  viscocrete  adalah  sebagai  berikut,  mortar  standar
6,668  MPa;  10,950  MPa;  13,089  MPa;  13,847  MPa.  Mortar  dengan  penambahan
0,2%  7,815  MPa;  9,608  MPa;  13,379  MPa;  15,164  MPa.  Mortar  dengan penambahan 0,3% 6,530 MPa; 9,039 MPa; 12,255 MPa; 16,732 MPa.
2. Hasil  pengujian  kuat  tekan  mortar  pada  umur  7,  14,  21,  dan  28  hari  pada  mortar dengan  atau  tanpa  pembahan  viscocrete  dan  pengurangan  volume  pemakaian  air adalah  sebagai  berikut,  mortar  standar  6,668  MPa;  10,950  MPa;  13,089  MPa;
13,847  MPa.  Mortar  dengan  penambahan  0,2%  dan  pengurangan  air  10%  7,385
MPa; 8,267 MPa; 8,455 MPa; 10,289 MPa. Mortar dengan penambahan 0,2% dan pengurangan  air  20%  1,418  MPa;  2,797MPa;  3,374  MPa;  4,214  MPa.  Mortar dengan  penambahan  0,6%  dan  pengurangan  air  10%  7,611  MPa;  9,573  MPa; 11,191  MPa;  14,794  MPa.  Mortar  dengan  penambahan  0,6%  dan  pengurangan pengunaan air 20% 2,367MPa; 3,231 MPa; 4,474 MPa; 6,108 MPa.
3. Perbandingan kuat tekan mortar dengan penambahan viscocrete dan mortar  standar pada umur 28 hari adalah 9,510% untuk penambahan viscocrete 0,2% dan 20,833% untuk penambahan viscocrete 0,6%.
4. Perbandingan kuat tekan mortar dengan penambahan viscocrete dan mortar standar pada  umur  28  hari  adalah  -25,698%  untuk  penambahan  viscocrete  0,2%  dengan pengurangan    air  10%;  -69,571%  untuk  penambahan  viscocrete  0,2%  dengan pengurangan  air  20%;  6,834%  untuk  penambahan  viscocrete  0,6%  dengan pengurangan  air  10%;  -55,888%  untuk  penambahan  viscocrete  0,6%  dengan pengurangan air 20%.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  ada  maka  perlu  adanya  penelitian  lanjutan  untuk melengkapi dan mengembangkan tema penelitian ini, antara lain adalah mengguanakan material agregat halus jenis lain dan pengujian pada umur lebih dari 28 hari

## BIBLIOGRAFI
Badan Standarisasi Nasional, 2014, Spesifikasi Agregat Ringan Untuk Beton Struktural, Jakarta.
Rahmat, Hendriyani, I., Answar, M.S., 2016, Analisis Kuat Tekan Beton Dengan Bahan Tambah  Reduced  Water  Dan  Accelerated  Admixture,  Info  Teknik  Volume  17, No.2  Desember  2016,  Program  Studi  Teknik  Sipil  Universitas  Balikpapan, Balikpapan.
Tira  Roesdiana,  2007,  Pengaruh  Penambahan  Pozzolan  Terhadap  Kuat  Tekan  Mortar,
Skripsi Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta.
Tira  Roesdiana,  2011,  Perkuatan  Geser  Balok  Beton  Bertulang  Tampang  Persegi Dengan  Penambahan  Kabel  Baja  (Wire  Rope)  Sebagai  Tulangan  Sengkang  dan Komposit Mortar, Tesis Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Tjokrodimuljo,  Kardiyono,  2007,  Teknologi  Beton,  Biro  Penerbit  Teknik  Sipil Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Wacik,  A.,  2008,  Batako Styrofoam Komposit  Mortar  Semen,  Tesis,  Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
http://www.dinamikautama.com/2014/10/sika-viscocrete-1003.html (diakses tanggal 09 Agustus 2018)
Yonnes,  F.,  Warman,  H.,  dan  Khadavi,  2016,  Pengaruh  Pemakaian  Superplasticizer (Sika  Viscocrete  1003)  Dalam  Rancangan  Beton  Mutu  Tinggi,  Jurusan  Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Bung Hatta, Padang.